SÉANCE DU 46 NOVEMBRE 1857. 
104 
fluence des mêmes agents que les matières pierreuses, il convenait 
de voir ce que devient du bois dans l’eau suréchauffée. 
Des fragments de bois de sapin se sont transformés en une 
masse noire, douée d’un vif éclat, d’une compacité parfaite, qui, 
en un mot, a l'aspect d’une anthracite pure; elle est assez dure 
pour qu’une pointe d’acier la raye difficilement. Cette sorte d’an- 
thracite, bien qu’infusible, est entièrement granulée sous forme 
de globules réguliers de diverses dimensions, d’où il résulte claire- 
ment que la substance a été fondue en se transformant; cette an- 
thracite ne donne que des traces de matières volatiles; la matière 
ligneuse est donc arrivée à son dernier degré de décomposition. 
Elle ne se consume qu’avec une excessive lenteur, même sous le 
dard du chalumeau. 
Elle diffère des charbons formés à haute température, en ce 
qu’elle ne conduit pas l’électricité, non plus que le diamant. 
Les filons d’argent de Kongsberg, en Norwége, qui sont en- 
caissés dans le gneiss, renferment, disséminée au milieu de l’ar- 
gent natif, de l’anthracite qui ne diffère en rien de celle que nous 
avons obtenue. 
On ne saurait douter que, si l’expérience avait été arrêtée à une 
température moins élevée, on n’eût obtenu un produit intermé- 
diaire entre le bois et l’anthracite, c’est-à-dire ayant la composi- 
tion de la houille, comme M. Cagniard de Latour paraît d’ailleurs 
en avoir obtenu dans des conditions semblables. 
Je terminerai en signalant deux particularités du verre modifié, 
que je ne saurais désigner autrement que par l’épithète de méta- 
morphique. 
Sans que le tube se soit déformé, son épaisseur a, en général, 
augmenté très notablement, au moins du sixième environ de 
l’épaisseur primitive. Ce gonflement, conséquence de la cristalli- 
sation qui s’est opérée, se fait surtout sentir dans l’accroissement 
du diamètre extérieur du tube. 
En même temps, ce verre a pris une structure éminemment 
schisteuse. Les feuillets, dans lesquels il se clive facilement, sont 
si minces qu’on peut quelquefois en distinguer plus de dix dans 
un millimètre d’épaisseur. Quand le verre est incomplètement 
attaqué, le centre, quoique vitreux encore, montre aussi des zones 
très fines, comme les agates onyx. Le tout rappelle la structure de 
certaines roches schisteuses et cristallines. 
D’après les résultats que nous venons d’exposer , l’eau sur- 
échauffee vers Ù00 degrés devient capable de former et de faire 
cristalliser non-seulement le quartz, mais encore des silicates 
